Pengaruh Penambahan Limbah Abu Batu Terhadap Kuat Beton Fc’20 MPa Dengan Menggunakan Gradasi Split Berbeda (Asrullah 1) , Cecep Irwansyah 2) , Mupli 3) )

## I. PENDAHULUAN
Industri    beton  di  Indonesia  sudah  sangat maju  dan  berkembang.  Maka  penggunaan material konstruksi menjadi semakin meningkat.  Dibutuhkan  material  lain  sebagai pengganti  agregat  halus  untuk  pembuatan beton.  Salah  satu  bahan  yang  dapat  digunakan adalah  abu  batu  yang  berasal  dari  limbah industri  batu  belah.  Dari  penelitian  yang dilakukan oleh [1] dimana terjadi  peningkatan kuat tekan beton dengan penambahan Abu Batu pada setiap komposisi campuran.
Penelitian-penelitian telah banyak dilakukan  untuk  memperoleh  suatu  penemuan alternatif  penggunaan  konstruksi  karenabeton merupakan  unsur yang  sangat  penting, mengingat  fungsinya  sebagai  salah  satu pembentukstruktur yang paling banyak
digunakan oleh masyarakat. Keadaan  ini dapat dimaklumi,  karena  sistem  konstruksi  beton mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan  dengan  bahan  lain.  Keunggulan beton  sebagai  bahan  konstruksi  antara  lain mempunyai  kuat  tekan  yang  tinggi,  dapat mengikuti  bentuk  bangunan  secara  bebas, tahan  terhadap  api  dan  biaya  perawatan  yang relatif murah.
Hal  lain  yang  mendasari  pemilihan  dan penggunaan  beton  sebagai  bahan  konstruksi adalah faktor efektifitas dan tingkat efisiensinya.  Secara  umum  bahan  pengisis (filler)  beton  terbuat  dari  bahan-bahan  yang mudah  diperoleh,  mudah  diolah  (workability) dan  mempunyai  keawetan  (durability)  serta kekuatan  (strenght)  yang  sangat  diperlukan

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH ABU BATU TERHADAP KUAT BETON Fc’20 Mpa DENGAN MENGGUNAKAN GRADASI SPLIT BERBEDA
Asrullah 1) , Cecep Irwansyah 2) , Mupli 3)
1) Dosen  tetap YPTP pada Prodi. T. Sipil Universitas Palembang,
2) BBPJN Sum Sel, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, 3) Mahasiswa Universitas Palembang Email : 1) Asrull66@yahoo.co.id

## Abstrak
Industri    beton  di  Indonesia  sudah  sangat  maju  dan  berkembang.  Maka  penggunaan  material  konstruksi menjadi semakin meningkat. Dibutuhkan material lain sebagai pengganti agregat halus untuk pembuatan beton.  Salah  satu  bahan  yang  dapat  digunakan  adalah  abu  batu  yang  berasal  dari  limbah  industri  batu belah. Metode yang digunakan dala desain campuran beton menggunakan SNI 03-2834-2000. Tujuan dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  nilai  kuat  tekan  beton  normal,  beton,  nilai  kuat  tekan  beton  dengan penambahan Abu Batu 1%,2% dan 3% dari berat pasir. Nilai kuat tekan beton Normal sebesar 20,4 MPa memenuhi standar perencanaan  yaitu  20  MPa.  Nilai  kuat tekan beton  dengan  penambahan abu  batu 1% sebesar 22,4 MPa, nilai  kuat tekan beton dengan penambahan abu batu 2% sebesar 23,3 MPa dan nilai kuat tekan beton dengan penambahan abu batu 3% sebesar 24,8 MPa.
Kata Kunci : Kuat Tekan, Abu Batu, Nilai Slump, Regresi Linier
The concrete industry in Indonesia is very advanced and growing. So the use of construction materials is increasing. Other materials are needed as a substitute for fine aggregate for the manufacture of concrete. One of the materials that can be used is stone ash that comes from the waste stone industry. The method used in the design of concrete mix using SNI 03-2834-2000. The purpose of this study was to determine the compressive strength of normal concrete, concrete, the value of the compressive strength of concrete with  the  addition  of  1%,2%  and  3%  of  stone  ash  by  weight  of  sand.  Normal  concrete  compressive strength  value  of  20.4  MPa  meets  the  planning  standard  of  20  MPa.  The  value  of  the  compressive strength of concrete with the addition of 1% stone ash is 22.4 MPa, the value of the compressive strength of  concrete  with  the  addition  of  2%  stone  ash  is  23.3  MPa  and  the  compressive  strength  value  of concrete with the addition of 3% rock ash is 24.8 MPa.
Keywords : Compressive Strength, Stone Ash, Slump Value, Linear Regression
Pengaruh Penambahan Limbah Abu Batu Terhadap Kuat Beton Fc’20 MPa Dengan Menggunakan Gradasi Split Berbeda (Asrullah 1) , Cecep Irwansyah 2) , Mupli 3) )
dalam  pembangunan  suatu  konstruksi.Beton juga  mempunyai  beberapa  kelemahan,  yaitu lemah  terhadap  kuat  tarik,  mengembang  dan menyusut  bila  terjadi  perubahan  suhu,  sulit kedap  air  secara  sempurna,  dan  bersifat  getas pembentukannya,  serta  lebih  tahan  terhadap korosi dan temperatur tinggi jika dibandingkan dengan baja [2].

## II. KAJIAN PUSTAKA
Beton  adalah  sebuah  bahan  bangunan komposit  yang  terbuat  dari  kombinasi  bahan pengikat  (pada  umumnya  terdiri  dari  semen hidrolis  dan  air),  agregat  halus  (pasir),  dan agregat  kasar  (koral/batu  pecah)  dengan  atau tanpa  bahan  tambahan  (SNI  03-2847-2013). Sifat beton dipengaruhi oleh bahan pembentuknya serta cara membuatannya.
Semen  berfungsi  sebagai  pengikat  beton  itu sendiri. Untuk kadar umpur, gradasi, berat jenis agregat  mempengaruhi  kekuatan  beton  [3]. Menurut [4] gradasi agregat halus mempengaruhi pengerjaanya, sedangkan agregat  kasar  mempengaruhi  kekuatan  beton. Kualitas  dan  kuantitas  air  mempengaruhi pengerasan dan kekuatan beton.
Dalam  suatu  proses  pembuatan  beton, yang  perlu  diperhatikan  adalah  kekuatan, keekonomisan,  dan  durabilitas  bahan  dari beton  tersebut.  Durabilitas  adalah  daya  tahan suatu  bahan  terhadap  beban  yang  akan diterimanya.  Pembuatan  beton  melalui  proses perhitungan  kadar  air,  jumlah  semen  dan jumlah  agregat  yang  diperlukan.  Setelah proses  perhitungan,  akan  dilakukan  proses pembuatan  beton  dengan  bahan-bahan  yang telah  dihitung.  Setelah  beton  terbentuk, dilakukanlah proses perawatan selama 28 hari. Seiring  dengan  mencapainya  umur  beton, maka  beton  akan  semakin  mengeras  dan  akan mencapai  kekuatan  rencana  (f’c).  Pada  saat keras,  beton  diharapkan  mampu  memikul beban  sesuai  rencana  sehingga  sifat  utama yang  harus  dimiliki  oleh  beton  adalah kekuatannya  [5].  Abu  batu  merupakan  hasil penggerusan  dari  produksi  batu  pecah.  Abu batu merupakan abu yang mengandung banyak silika,  alumina  dan  mengandung  senyawa alkali,  besi,  dan  kapur  walaupun  dalam  kadar yang  rendah.  Dari  setiap  daerah,  komposisi abu  batu  digunakan  dalam  adukan  beton terutama  untuk  memperbaiki  sifat  dari  beton. Pemakaian  abu  batu  dapat  menghemat
pemakaian  semen.  Abu.  batu  mengandung senyawa silika yang sangat halus yang bersifat amorf sehingga mampu mengeras bila dicampur  dengan  semen.  Senyawa  yang terjadi.  antara  silika  amorf  dan  kapur  adalah senyawa  silikat  kalsium  yang  sukar  larut dalam  air.  Kemampuan  pengerasan  dari  abu batu karena adanya bagian-bagian silika amorf yang halus [5].
Analisa  regresi  linier  sederhana  dilakukan untuk  memperoleh  suatu  model  regresi  yang menggambarkan hubungan antara satu variabel bebas  (penambahan  Abu  Batu)  dan  suatu variabel  terikat  (kuat  tekan  beton)  [6].  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah  penambahan  Abu  Batu,  sedangkan variabel  terikat  (Y)  adalah  kuat  tekan  beton.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan suatu eksperimen (percobaan) di laboratorium UPTD Laboratorium  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Tata Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan  Abu  Batu  terhadap  kuat  tekan beton.  Pengujian  material  meliputi  pengujian berat  jenis,  kadar  air  agregat,  kadar  lumpur agregat,  analisa  saringan,  modulus  kehalusan, berat  jenis  agregat,  dan  penyerapan  agregat (halus & kasar) [4]. Mix desain mengikuti SNI 03-2834-2000  [8]  untuk  beton  normal,  serta beton  campuran  dengan  tambahan  abu  batu 1%,2%,3%  dari  berat  pasir.  Abu  batu  yang digunakan  adalah  batu  yang  berasal  dari  PT. Comba Mahaka Utama desa Lingut OKUT.
Proporsi  abu  batu  pada  campuran  beton 1%,  2%  dan  3%dari  berat  pasir.  Kuat  tekan beton  yang  direncankan  mutu Fc’ 20  Mpa (mutu minimum). Slump direncanakan dengan motede  SNI  1972-2008  [9].  Tes  kuat  tekan beton  umur  7,14,21  dan  28  hari    dengan metode  SNI  1974-2011,  cetakan  benda  uji kubus  25x25x25  cm  [10].  material  beton terdiri  dari  agregat  kasar  (split)  ex  Lingut, Agrgat  Halus  (Pasir)  dari  ex  Indralaya  Ogan Ilir,  Air  dari  PDAM,  Abu  Batu  ex  Stone Crusser PT. Comba Mahaka Utama OKUT.
Pengaruh Penambahan Limbah Abu Batu Terhadap Kuat Beton Fc’20 MPa Dengan Menggunakan Gradasi Split Berbeda (Asrullah 1) , Cecep Irwansyah 2) , Mupli 3) )

## Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Hasil  Pengujian  Agregat  Halus  dan Kasar
Hasill pengujian karakteristik agregat halus dan kasar disajikan dalam tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Nilai Karakteristik Agregat Halus dan Kasar Jenis Pengujian Nilai Pasir Split 3 / 4 inch Split 1 1 / 2 inchi
1.Analisa    Saringan 36.10(1 1 / 2 ’’) 25.40(1’’) 19.10(3/4’’) 9,25(3/8’’) #4 #8 #16 #30 #50 #100 #200 2.Modulus Kehalusan 3.Berat Isi : Lepas Padat 4.Berat Jenis Semu dasar jenuh kering permukaan 5.penyerapan (%) 6.Kotoran organic 7.Lewat saringan No. 200 kadar lumpur 8.keausan (%) - - - 100,00 97,88 92,39 74,36 37,09 10,74 1,26 0,27 2,86 1,489 1,603 2,61 2,48 2,53 2,01 - No. 3 - - 100,00 97,26 42,86 12,18 0,00 - - - - - 7,00 1,341 1,473 2,58 2,30 - - 23,19 100,00 71,86 12,29 0,00 - - - - - - - 7,86 1,320 1,401 2,59 2,16 - - 23,24

## 4.2. Komposisi Campuran  Beton
Kebutuhan material beton dengan menggunakan  metode  SNI  03-2834-2000 disajikan pada tabel 2 berikut ini :
Pengaruh Penambahan Limbah Abu Batu Terhadap Kuat Beton Fc’20 MPa Dengan Menggunakan Gradasi Split Berbeda (Asrullah 1) , Cecep Irwansyah 2) , Mupli 3) )
Tabel 1. Keebutuhan Material
Untuk 1 M 3 Beton No Jenis Material Kebutuhan Material Untuk 1M 3 Beton 1 2 3 4
5 6
7
8
Semen Pasir Split  Ukuran ¾ inchi
(19,00mm)
Split ukuran 1 ½ inchi (37,50mm) Air PDAM Abu  Batu  1%  dari Berat Pasir Abu  Batu  2  %  dari berat pasir Abu  Batu  3  %  dari berat pasir 402 kg 631 kg 473 kg 648 kg 18,51 ltr 6,31 kg 12,62  kg 18,93  kg

## 4.3. NILAI SLUMP
Pengujian nilai slump dilakukan setiap jenis campuran  beton,  hasil  pengujian  nilai  slump beton disajikan pada tabel 3 berikut ini.

## Tabel 3 Nilai Slump Berbagai Variasi
Komposisi No Jenis Beton Nilai Slump (mm) 1 2 3 4 Beton Normal Tanpa Penambah Abu Batu Beton dengan Penabahan Abu Batu 1% Beton dengan Penabahan Abu Batu 2% Beton dengan Penabahan Abu Batu 3% 82 79 76 73
Gambar 2. Nilai Slump Berbagai Variasi Komposisi
Hasil  yang  disajikan  pada  tabel  3,  dapat disimpulkan  dengan  bertambahnya  Abu  Batu di  dalam  campuran  beton,  maka  nilai  slump terjadi penurunan. dari 82 mm secara berturut- turut  menurun  menjadi  79  mm,  76  mm,  73 mm.  Untuk  penambahan  Abu  batu  memenuhi syarat  yang  ditetapkan  yaitu  nilai  slump  harus berada  pada  rentang  100-60  mm  [9].  Menurut Asrullah  [7]  penurunan  nilai  slump  ini dikarenakan  adanya  peningkatan  penambahan jumlah  Abu  Batu  dalam  campuran  beton sedangkan jumlah air tetap, sehingga campuran beton  menjadi  kental  dan  cenderung  tidak homogen .
4.2. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Hasil pengujian kuat tekan beton karakteristikpada umur 28 hari setiap campuran disajikan dalam tabel 4 berikut ini.
Tabel  4. Kuat Tekan Beton

## Beton Umur 28 Hari
No Jenis Beton Kuat Tekan (MPa) 1 2 3 4 Beton Normal (Tanpa Penambah Abu Batu) Beton  dengan  Penabahan Abu Batu 1% Beton  dengan  Penabahan Abu Batu 2% Beton  dengan  Penabahan Abu Batu 3% 20,40 22,80 23,30 24,80

## Gambar 3. Nilai Kuat Tekan Beton Berbagai Variasi Komposisi
Hasil  yang  disajikan  pada  tabel  4, dapat  disimpulkan  dengan  bertambahnya  Abu Batu di dalam campuran beton, maka nilai kuat tekan  terjadi  peningkatan.  20,4  MPa  untuk beton  normal  secara  berturut-turut  terjadi
Pengaruh Penambahan Limbah Abu Batu Terhadap Kuat Beton Fc’20 MPa Dengan Menggunakan Gradasi Split Berbeda (Asrullah 1) , Cecep Irwansyah 2) , Mupli 3) )
peningkatan  menjadi  22,4  MPa  untuk  kuat tekan beton dengan penambahan abu batu 1%, 23,3  MPa  untuk  kuat  tekan  beton  dengan penambahan abu batu 2%, dan 24,8 MPa untuk kuat tekan beton dengan penambahan abu batu 3%.  Dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa dengan penambahan Abu Batu dapat meningkatkan  kuat  tekan  beton  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian [1]  Penggunaan  abu batu  sebagai  bahan  tambah  pada  beton  akan meningkatkan  kuat  tekan  beton  sebesar  jika dibandingkan  dengan  kuat  tekan  beton  yang tidak menggunakan abu batu.

## 4.3. Model    Hubungan  Regresi  Linier Sederhana
Analisa  regresi  linier  sederhana  dilakukan untuk  memperoleh  suatu  model  regresi  yang menggambarkan hubungan antara suatu variabel bebas (X) (penambahan abu batu) dan suatu  variabel  terikat  (Y)  kuat  tekan  beton. Hasil  Analisa  regresi disajikan  pada  gambar  4 dan 5 berikut ini.
Gambar 4. Hubungan Nilai Slump Beton Dengan Penambahan Abu Batu
Gambar 5. Hubungan Nilai Kuat Tekan Beton Dengan Penambahan Abu Batu
Model  regresi  pada  Gambar  4  adalah regresi  linier  sederhana  yang  merupakan hubungan  antara  nilai  slump  beton    dengan penambahan Abu Batu dengan persamaan Y =
-3x  +  85.  Dari  persamaan  ini  terlihat  bahwa nilai  minus  Asrullah  dalam  [6]  pada  koefisien regresi menunjukkan angka penurunan variabel  terikat  (Y)  yang  didasarkan  pada variabel  bebas  (X).  Artinya  jika  penambahan Abu Batu meningkat, maka akan menyebabkan penurunan nilai slump. Selanjutnya  menurut  Asrullah  dalam  [6] koefisien  determinasi  R 2 bernilai  1,  berarti memeliki  keterkaitan yang  kuat  antara penambahan  Abu  Batu  dan  nilai  slump  beton. Selain  itu  koefisien  tersebut  memperlihatkan bahwa  pengaruh  penambahan  Abu  Batu terhadap nilai slump sebesar 100%.
Model  regresi  pada  Gambar  5  adalah regresi  linier  sederhana  yang  merupakan hubungan antara nilai kuat tekan beton  dengan penambahan Abu Batu dengan persamaan Y = 1,37x  +  19,4.  Dari  persamaan  ini  terlihat bahwa nilai positif Asrullah [6] pada koefisien regresi menunjukkan angka peningkatan variabel  terikat  (Y)  yang  didasarkan  pada variabel bebas (X). Artinya  jika  penambahan  Abu  Batu meningkat, maka akan menyebabkan
peningkatan nilai kuat tekan beton. Selanjutnya  menurut  Asrullah  [6]  koefisien determinasi R 2 bernilai 0,937, berarti memeliki keterkaitan yang kuat antara penambahan Abu Batu  dan  nilai  kuat  tekan  beton.  Selain  itu koefisien  tersebut  memperlihatkan  bahwa pengaruh penambahan Abu Batu terhadap nilai kuat tekan beton sebesar 93,70%.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan sebagai berikut. 1. Nilai kuat tekan beton Normal sebesar 20,4 MPa memenuhi standar perencanaan yaitu 20 MPa.
2. Nilai kuat tekan beton dengan penambahan abu batu 1% sebesar 22,4 MPa 3. Nilai    kuat  tekan  beton  dengan penambahan abu batu 2% sebesar 23,3 MPa
4. Nilai  kuat  tekan  beton  dengan penambahan abu batu 3% sebesar 24,8 MPa.
Pengaruh Penambahan Limbah Abu Batu Terhadap Kuat Beton Fc’20 MPa Dengan Menggunakan Gradasi Split Berbeda (Asrullah 1) , Cecep Irwansyah 2) , Mupli 3) )

## B. Saran-saran
Dari  hasil  yang  ada,  maka  peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Usahakan adanya penelitian lanjutan.
2. Dalam penelitian lanjutan dilakukan
penamahan  jumlah  Abu  Batu  dalam campuran  beton  sehingga  dapat  ditemukan persentasi yang maksimum dalam penambahan abu batu.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Triaswati  M.N,  Didik  Harijanto,  Boedi Wibowo  &  Wahyu  Ismoyo,  2019 Use of  Rock  Ash  to  Reduce  Natural  Sand Aggregates  in  Concrete  Mixes  by
Adding  Type  D  Additive  Substances
Departemen Teknik Infrastruktur Sipil,
Fakultas  Vokasi,  (ITS).  Surabaya.
(e)ISSN  2615-1847  (p)ISSN  2615- 1839 Jurnal Manajemen Aset
Infrastruktur  &  Fasilitas,  Vol.  3,  Edisi Khusus 2, Juni 2019 pp 1-9 . [2] Tjokrodimuljo  K.1996 , Teknologo Beton Nafiri    Yoyakarta.
[3] SNI 03-2847-2013. Tata Cara Perencanaan
Struktur Beton Untuk Bangunan
Gedung.  Jakarta:  Badan  Standarisasi
Nasional.
[4]  Murdock,  L.J.  &  K.M.Brook  1979,  Bahan dan  Praktek  Beton    Ed  ke  4,  Cet.ke  3, Erlangga Jakarta ISBN 32-00-038-2.
[5]  Tanjung  Rahayu  Raswitaningrum,  Randy Fajar  Aris  Setiawan,  2019. Pengaruh
Abu Batu Terhadap Kuat Tekan Beton Pasca  Pembakaran  Program  Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah  Jakarta,  Jakar  Jl. Cempaka Putih Tengah XXVII p-ISSN : 2407–1846 e-ISSN : 2460-8416 Website :
jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek [6] Asrullah and A Mulyadi, 2017.  A Study on the Use of Mortar Utama Cement Type 420
as Concrete Admixture. International Conference on Innovative Research  ICIR  EUROINVENT  2017 IOP  Publishing  IOP  Conf.  Series: Materials Science and Engineering 209
(2017) 012088 doi:10.1088/1757- 899X/209/1/012088. pp.7 [7] Asrullah 2015, Concrete Strength Analysis K 250 With Addition of Mortar Utama Cement  Type  420  With  Rough
Aggregate Size (Split) Uniform,
Journal  of  Civil  Engineering  Program Study, Engineering Faculty, University  of  Palembang.  Volume  5, Number  10,  September  2015  ISSN
2089-2950, pp 9-20.
[8]   SNI  63-2834-2000.  Tata  Cara  Pembuatan Campuran Beton Normal.
[9]   SNI 1972-2008. Tata Cara Slump Beton.
[10] SNI  1974-2011.  Cara  Uji  Kuat  Tekan Beton Dengan Benda uji Kubus